JURNAL FISIKA DAN TERAPANNYA
p-ISSN: 2302-1497, e-ISSN: 2715-2774 http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jft

## PENGARUH KOMPOSISI DAN UKURAN PARTIKEL TERHADAP KUALITAS BRIKET KULIT DURIAN  DAN TEMPURUNG KELAPA

## Muh. Ashar,  Sahara,  dan Hernawati
Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar email: azharhaytham@gmail.com

## INFO ARTIKEL
Status artikel: Diterima: 5 Juni 2020 Disetujui: 29 Juni 2020 Tersedia online: 30 Juni 2020
Keywords: Briquette, particle size, durian rind, coconut shell

## ABSTRACT
Research  has  been  carried  out  on  the  utilization  of  durian  rind and  coconut  shell  waste  by  turning  it  into  bio  briquette.  This study  aims  to  determine  the  amount  of  heat,  water  content  and duration of combustion to obtain the best quality. Samples were made  with  the  composition  of  durian  rind,  coconut  shell,  and tapioca flour as an adhesive. Each sample was carbonized with a combustion drum and furnished at a temperature of 250ºC, then grinding,  sifting,  and  moulding  was  carried  out.  The composition variations used are (20:80)%, (40:60)%, (60:40)%, and (80:20)% with particle sizes of 100 mesh and 170 mesh, the gelatinous mass used is 3 gr. The results of the study, testing the calorific  value  using  the  bomb  calorimeter  obtained  the  best quality in the composition (80:20)% with a size of 100 mesh of 6482,76 cal/gr, the results of testing the moisture content using a 105ºC  oven  obtained  the  best  quality  in  the  composition (80:20)% with a 100 mesh size of 6,77% and the most extended burning  test  with  duration  in  composition  (20:80)%  with  a  170 mesh size of 211,8 minutes/gr.

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  energi  menjadi  cukup  sentral  di  era  milenium  saat  ini,  dimana semakin  pesatnya  pertumbuhan  penduduk  menjadikan  tingkat  penggunaan  energi  menjadi meningkat.  Minyak  bumi  dan  gas  alam  menjadi  bahan  bakar  yang  paling  banyak dimanfaatkan  di  masyarakat.  Bahan  bakar  yang  berasal  dari  fosil  semakin  hari  jumlah pasokannya  semakin  menipis.  Disisi  lain  alternatif  dari  bahan  biomassa  juga  cukup melimpah  tapi  masih  kurang  dikelola.  Beberapa  limbah  pertanian  yang  biasa  digunakan sebagai  bahan  baku  energi  alternatif  seperti  tempurung  kelapa,  cangkang  kerang,  sekam padi, cangkang biji jarak dan bonggol jagung.
Kulit  durian  adalah  salah  satu  bahan  yang  cukup  menjanjikan  untuk  dijadikan briket. Kulit durian ini memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi serta serat kulit durian sekitar 60-70% menurut N. Nur Aimi et al., (2014) kulit durian terdiri dari oflignin (15,45%),  hemiselulosa  (13,09%),  dan  selulosa  (60,45%)  serta  menurut  Irhamni,  et  al.,
(2017)  penggunaan  enzim  alpha-amilasi  dan  gluko-amilase  dapat  meningkatkan  produksi bioethanol pada limbah kulit durian sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.
Tempurung kelapa juga merupakan salah satu limbah yang memiliki potensi untuk menjadi bahan dasar briket karena memiliki komposisi yang cukup kompleks dan salah satu karbon aktif  yang memiliki kualitas  yang cukup baik. Selain itu kandungan silikat (SiO2) yang tinggi membuat tempurung kelapa memiliki tekstur yang keras sehingga cocok untuk bahan pembuatan briket.
Briket  merupakan  padatan  yang  umunya  berasal  dari  limbah  pertanian.  Sifat-sifat fisik  briket  yaitu  kompak,  keras,  dan  padat.  Beberapa  inovasi  produk  briket  yang  telah dibuat  antara  lain  briket  arang  salak,  briket  serbuk  gergaji,  sekam,  briket  kotoran  sapi, briket  cangkang  kopi,  maupun  cangkang  jarak  pagar  (Fuad,  2018).  Briket  yang  memiliki kualitas  yang  baik  adalah  briket  yang  memiliki  nilai  kalor  dan  lama  pembakaran  yang tinggi  serta  kadar  air  yang  rendah.  Sehingga  untuk  mencegah  kelangkaan  bahan  bakar, pencemaran  lingkungan  akibat  limbah  biomassa  maka  hal  ini  diperlukan  alternatif  untuk bisa memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Dari uraian di atas, penelitian ini untuk mengetahui pengaruh komposisi dan ukuran partikel terhadap kualitas briket yang meliputi nilai kalor, kadar air dan  lama pembakaran. Disamping  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  komposisi  biobriket  arang  kulit durian  dan  tempurung  kelapa  yang  memenuhi  standar/kualitas  mutu  terbaik.  Diharapkan dari penelitian ini akan dihasilkan nilai kalor yang tinggi, kadar air yang rendah dan lama waktu  pembakaran  pada  komposisi  dan  ukuran  partikel  terbaik  yang  memenuhi  standar kualitas  briket.  Dan  pada  akhirnya  akan  dihasilkan  briket  sebagai  energi  alternatif pengganti bahan bakar fosil yang dapat digunakan secara efisien dan berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di  Laboratorium  Jurusan  Kimia  UIN  Alauddin Makassar  dan  Laboratorium  Jurusan  Teknik  Kimia  Politeknik  Negeri  Ujung  Pandang. Metode  penelitian  dilakukan  terdiri  dari  2  tahapan  yaitu  pembuatan  briket  dan  pengujian briket.
a. Pembuatan Briket
Briket  dibuat  dari  arang  kulit  buah  durian  dan  arang  tempurung  kelapa  dengan perekat tepung tapioka sebanyak 3%. Adapun  komposisi sebagai berikut:
A. 20% arang kulit buah durian dan 80% arang tempurung kelapa B. 40% arang kulit buah durian dan 60% arang tempurung kelapa
C. 60% arang kulit buah durian dan 40% arang tempurung kelapa
D. 80% arang kulit buah durian dan 20% arang tempurung kelapa
Kedua  bahan  dicampurkan  beserta  perekat  tepung  tapioka  sebanyak  3%. Selanjutnya  ditimbang  dan  dimasukan  ke  dalam  alat  cetak  briket  manual  dan  dipress menggunakan  alat  press.  Kemudian  mengeluarkan  hasil  cetakan  dikeluarkan  dan dikeringkan selama 3 hari di bawah sinar matahari. b. Pengujian kualitas briket
Pengujian karakteristik briket dilakukan untuk mengetahui kualitas dari briket yang dihasilkan  sesuai  dengan  SNI.  Pengujian  yang  dilakukan  yaitu  meliputi  nilai  kalor,  kadar air, dan lama pembakaran.
1. Nilai kalor
Sampel ditimbang sebesar 1 gram ke dalam cawan. Kemudian rangkaian alat bomb klorimeter  disiapkan  untuk  dipasang  pada  cawan.  Menghubungkan  kawat  platina dan  disentuhkan  dengan  sampel,  selanjutnya  memasukan  air  sebanyak  ±1  mL  ke dalam bejana bomb calorimeter dan juga memasukan rangkaian ke dalam mangkok. Sampel dimasukan ke dalam mangkok sapel ke silinder aluminium dan tutup rapat, terus mengalirkan gas N2 hingga penuh. Silinder yang berisi sampel dimasukan ke dalam  bomb  calorimeter  yang  telah  di  isi  air  suling  ±2  liter  lalu  tutup  rapat.  Input panjang  kawat  dan  berat  sampel  kemudian  lakukan  pembakaran  selama  20  menit sampai alat bomb kalorimeter memberikan final reportberupa hasil akhir.
2. Kadar air
Memasukka cawan purselin ke dalam oven ± 105°C selama 2 jam sampai diperoleh berat  kerutan.  Menimbang  cawan  purselin  pada  timbangan  dalam  keadaan  kosong dan masukan sampel ke dalam cawan purselin ± 2 gram, kemudian mencatat berat cawan.  Memasukkan  cawan  dan  sampel  ke  dalam  oven  ±  105°C  selama  4  jam. Mengeluarkan  cawan  dan  sampel  kemudian  memasukkan  ke  dalam  desikator selama  ±  20  menit.  Menimbang  cawan  dan  sampel  setelah  pemanasan  (c)  gr. Memasukkan ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai kadar air.
(1)
3. Lama pembakaran
Sampel  briket  yang  telah  dicetak  diletakkan  pada  tungku  pembakaran  kemudian briket tersebut dibakar. Selanjutnya lama pembakaran diukur dengan menggunakan stopwatch sampai briket habis terbakar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh  komposisi  dan  ukuran  partikel  terhadap  kualitas  briket  campuran  kulit durian dan tempurung kelapa yang meliputi pengujian nilai kalor, kadar air dan lama waktu pembakaran. Diskusi dari hasil yang diperoleh diulas lebih detail pada bagian berikut ini.
a. Nilai Kalor
Kalor  merupakan  suatu  energi  yang  dipindahkan  dengan  melintasi  batas  suatu sistem  karena  perbedaan  temperatur  antara  suatu  sistem  dan  lingkungannya.  Menurut Nurhayati  (2008)  nilai  kalor  dipengaruhi  oleh  kadar  air  dan  kadar  abu  briket  arang. Semakin tinggi kadar air dan kadar abu maka akan menurunkan nilai kalor yang dihasilkan. Nilai kalor yang dihasilkan terlihat pada gambar 1.
Gambar 1 . Grafik pengaruh komposisi terhadap nilai kalor.
Berdasarkan gambar 1, Pengaruh variasi terhadap nilai kalor diperoleh yaitu nilai kalor  terendah  pada  komposisi  C  dengan  nilai  sebesar  5333,38  kal/g  dan  nilai  tertinggi terdapat  pada  komposisi  D  dengan  nilai  kalor  sebesar  6482,76  kal/gr.  Pada  standarisasi mutu  kualitas  briket  Indonesia  berkisara  anatara  5000  kal/g  dengan  standarisasi  ini  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  yang  diperoleh  telah  memenuhi  standar  mutu  Indonesia  pada komposisi D dengan perbandingan tempurung kelapa dengan arang kulit buah durian (24 gr dan 6 gr). Pada data yang dihasilkan pengaruh variasi komposisi tidak berkaitan karena data yang  diperoleh  mengalami  fluktuasi  pada  nilai  kalor  sehingga  tidak  konstan  naik maupun turun pada variasi yang berbeda.
Gambar 2 . Grafik pengaruh ukuran partikel terhadap nilai kalor briket
Ashar, dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2020) Vol. 7 (1): 33-43
Berdasarkan gambar 2 pengaruh ukuran partikel terhadap nilai kalor diperoleh nilai kalor  terendah  pada  ukuran  170  mesh  komposisi  B  dengan  nilai  5331,38kal/g  dan  nilai tertinggi  terdapat  pada  ukuran  100  mesh  komposisi  D  dengan  nilai  6482,76kal/gr.  Pada standarisasi  mutu  kualitas  briket  Indonesia  berkisaran  minimal  5000  kal/g  dengan standarisasi  ini  dapat  dilihat  nilai  tertinggi  yang  diperoleh  telah  memenuhui  standar  mutu Indonesia.  Komposisi  tertinggi  terdapat  pada  bagian  D  dengan  perbandingan  tempurung kelapa dengan arang bambu (24 gr dan 6 gr).
Pada  ukuran  partikel  100  mesh  nilai  tertinggi  diperoleh  pada  komposisi  D  dengan nilai  kalor  6482,76kal/gr,  dan  nilai  terendah  diperoleh  nilai  5542,66  kal/gr,  tetapi  pada ukuran partikel ini tidak mempengaruhi komposisi pada setiap bahan baku yang digunakan karena berdasarkan data yang diperoleh nilai kalornya naik-turun. Pada ukuran partikel 170 mesh  diperoleh  nilai  kalor  tertinggi  pada  komposisi  B  sebesar  6251.02  kal/g  dan  nilai terendah pada komposisi C sebesar 5331,38 kal/gpada ukuran ini sama halnya pada ukuran partikel  100  mesh  yang  naik  turun  hanya  saja  nilai  kalor  yang  diperoleh  tidak  begitu berbeda jauh.
b. Kadar Air
Kadar air menjadi faktor penentu dari nilai kalor yang baik dimana semakin rendah kadar  airnya  maka  nilai  kalor  yang  bakalan  diperoleh  juga  akan  semakin  besar. Berdasarkan  gambar  3,  pengaruh  komposisi  terhadap  kadar  air  diperoleh  dengan  nilai terendah pada komposisi D dengan nilai 6,77 % dan nilai tertinggi terdapat pada komposisi B  dengan  nilai  12,67  %.  Pada  standarisasi  mutu  kualitas  briket  Indonesia  berkisaran maksimal  8%  dengan  standarisasi  ini  dapat  dilihat  nilai  beberapa  tidak  memenuhi  dan beberapa  juga  telah  memenuhi  standarisasi  mutu  Indonesia.  Komposisi  D  dengan perbandingan  tempurung  kelapa  dengan  arang  bambu  (24  gr  dan  6  gr).  Pada  data  yang dihasilkan  pengaruh  variasi  komposisi  tidak  berkaitan  karena  data  yang  diperoleh mengalami  fluktuasi  pada  kadar  air  tidak  konstan  naik  maupun  turun  pada  variasi  yang berbeda, hanya mempengaruhi nilai kalor yang diperoleh.
Gambar 3 . Grafik pengaruh komposisi terhadap kadar air
Ashar, dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2020) Vol. 7 (1): 33-43
Pengaruh  penambahan  arang  kulit  durian  justru  semakin  menaikan  nilai  kadar airnya.  Dimana  semakin  besarnya  nilai  kalor  yang  didapatkan  ini  akan  menurunkan  nilai kadar  air  yang  dihasilkan  hal  ini  terjadi  akibat  energi  yang  diperoleh  akan  lebih  banyak menguap menjadi air pada saat diberikan suhu yang tinggi. Dari penelitian  E.S Hasan dkk (2017)  dimana  kadar  air  yang  diperoleh  sebesar  2.37%  sehingga  nilai  kalornya  tinggi, dimana  dalam  penjelasanya  air  yang  terkandung  akan  mengalami  dehidrasi  pada  saat pembakaran  dan  kandungan  air  inilah  yang  menjadi  pengaruh  bagi  nilai  karbon  dan  nilai kalor itu sendiri, dimana standar SNI yaitu 8%.
Berdasarkan  gambar  4,  pengaruh  ukuran  partikel  terhadap  kadar  air  briket  arang kulit buah durian danarang tempurung kelapa, berdasarkan data yang diperoleh  yaitu nilai kadar air tertinggi pada ukuruan partikel 100 mesh yaitu 12,67 %, sedangkan nilai terendah pada ukuran partikel 100 mesh yaitu 6,77 %. Berdasarkan data yang diperoleh nilai kadar air (%) tidak semuanya memenuhi standarisasi mutu briket Indonesia yaitu max 8.
Pada ukuran partikel 100 mesh kualitas terbaik terdapat pada komposisi D dengan nilai  kadar  air  yaitu  6,77%  dan  kualitas  yang  paling  terendah  terdapat  pada  komposisi  B yaitu  12,67  %.  Pada  ukuran  partikel  170  mesh  diperoleh  nilai  kadar  air  dengan  kualitas yang  terbaik  pada  komposisi  A  yaitu  8,10  %  dan  kualitas  yang  terendah  pada  ukuran partikel C yaitu 11,27 %. Berdasarkan data pada grafik 5, menyatakan pada semua ukuran partikel  kualitas  kadar  air  yang  paling  rendah  terdapat  pada  komposisi  B  dengan perbanding arang tempurung kelapa dan arang bambu 18 gr dan 12 gr.
Gambar 4 . Grafik pengaruh ukuran partikel terhadap kadar air briket
c. Lama Pembakaran
Lama pembakaran menjadi salah satu parameter atau faktor yang diperhatikan pada pembuatan  briket,  dimana  semakin  lama  waktu  pembakaran  yang  diperlukan  suatu  briket untuk habis maka semakin bagus kualitasnya begitu juga sebaliknya.
Gambar 5 . Grafik  pengaruh komposisi terhadap lama pembakaran
Berdasarkan  gambar  5,  pengaruh  komposisi  terhadap  lama  pembakaran  diperoleh yaitu  lama  pembakaran  terlama  pada  komposisi  A  dengan  durasi  211.8  menit  dan  lama pembakaran  briket  yang  paling  cepat  habis  terbakar  terdapat  pada  komposisi  D  dengan durasi  153.6  menit.  Durasi  pembakaran  untuk  variasi  komposisi  tempurung  kelapa  yang lebih  banyak  dihasilkan  durasi  pembakaran  yang  lebih  lama  dibandingkan  dengan  variasi kulit durian, dimana hal ini menjadi dasar bahwa lama pembakaran dipengaruhi oleh bahan baku  yang  digunakan  akibat  oleh  kerapatan  massa,  senyawa  volatile  dan  karbon  terikat. Jadi  pengaruh  penambahan  arang  kulit  buah  durian  tidak  terlalu  memberikan  perubahan yang  signifikan  untuk  lama  pembakaran  karena  tempurung  kelapa  masih  mendominasi sedangkan  kulit  durian  memiliki  niai  kadar  abu  (volatile)  yang  tinggi  sehingga  mudah terbakar  hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Irhamni  dkk  (2018)  yang  memperoleh  nilai volatile sebesar 6% sehingga mempercepat pembakaran.
Ashar, dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2020) Vol. 7 (1): 33-43
Gambar 6 . Grafik pengaruh ukuran partikel terhadap lama pembakaran briket Berdasarkan  gambar  6,  pengaruh  ukuran  partikel  terhadap  lama  pembakaran, dimana  semakin  besar  ukuran  partikel maka  semakin cepat  durasi  yang  dibutuhkan  briket untuk terbakar habis sedangkan semakin kecil ukuran partikel maka durasi yang dibutuhkan untuk  pembakaran  juga  semakin  lama.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  kualitas  terbaik pada  briket  didapatkan  pada  ukuran  170  mesh  dengan  durasi  211.8  menit  dan  kualitas paling rendah diperoleh pada ukuran 100 mesh dengan durasi 153.6 menit.
Melihat  hasil  pada  gambar  6  grafik  pengaruh  lama  pembakaran  terhadap  ukuran partikel  menyatakan  bahwa  semakin  lama  durasi  yang  dibutuhkan  briket  untuk  habis terbakar maka semakin kecil ukuran partikel yang digunakan karena ada beberapa hal yang mempengaruhi  lama  pembakaran  briket,  dimana  faktor  yang  mempengaruhi  adalah kerapatan  massa,  senyawa  volatile  dan  karbon  terikat  (fixed  carbon),  karena  hal  inilah menyebabkan  durasi  pembakaran  untuk  variasi  tempurung  kelapa  yang  lebih  banyak dibandingkan  dengan  kulit  buah  durian.  Karena  ukuran  partikel  170  mesh  lebih  kecil dibandingkan dengan ukuran partikel dan 100 mesh, hal inilah yang membuat briket lebih rapat  (kerapatan)  pada  saat  proses  pembuatan  briket  lebih  rapat  dibandingkan  ukuran  100 mesh,  dimana  pada  proses  pembakaran  lama  pembakaran  briket  yang  memiliki  ukuran partikel  yang  lebih  kecil,  durasi  yang  dibutuhkan  pun  lebih  lama  dibandingan  ukuran partikel yang memiliki ukuran lebih besar seperi ukuran partikel 100 mesh.
Komposisi biobriket yang memenuhi standar terbaik untuk uji nilai kalor yaitu pada komposisi D (80:20)% pada ukuran partikel 100 mesh dengan nilai sebesar 6482,76 kal/gr. Pada  uji  kadar  air  diperoleh  komposisi  yang  memenuhi  standar  terbaik  yaitu  pada komposisi  (80:20)%  pada  ukuran  partikel  100  mesh  dengan  nilai  sebesar  6,7744  %  dan untuk uji lama pembakaran kualitas terbaik pada komposisi (20:80) %ukuran partikel 170 mesh dengan nilai sebesar 211,8 menit/gr.
Ashar, dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2020) Vol. 7 (1): 33-43

## 4. SIMPULAN
Pengaruh  komposisi  briket  kulit  durian  dan  tempurung  kelapa  terhadap  kualitas briket  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  arang  tempurung  kelapa  yang  digunakan sebagai bahan baku pembuatan briket maka semakin lama durasi pembakaran briket. Lebih lanjut dengan penambahan arang kulit durian yang besar dibanding arang tempurung kelapa menghasilkan  kualitas  yang  lebih  baik  pada  nilai  kalor  6482,76  kal/gr.  Untuk  pengaruh ukuran  partikel  terhadap  kualitas  briket  terlihat  bahwa  ukuran  butir  100  mesh  diperoleh nilai  kalor  yang  lebih  tinggi  dan  kadar  air  yang  rendah.  Akan  tetapi  waktu  pembakaran lebih panjang pada ukuran butir 170 mesh. Kualitas briket yang memenuhi standar terbaik adalah pada nilai kalor yaitu komposisi (80:20)%  sebesar 6482,76  kal/gr, kadar air dengan komposisi  (80:20)%  sebesar  6,77  %  dan  lama  pembakaran  dengan  komposisi  (20:80)% sebesar 211,8 menit/gr.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik,  2018.  Statistik  Lingkungan  Hidup  Indonesia.  ISSN:  0216-6224. Jakarta.
Badan Standarisasi Nasional, 2000. Wood Charcoal Briquette, SNI 01-6235-2000, Jakarta.
Dikutif dari jurnal Sainstech Politeknik Indonesia
Bakhtiar,  Y.  2010.  Dikutif  dari  jurnal  Teknik  Kimia.  Muhammad  Faizal  dkk.  2014. Pengaruh  Komposisi  Arang  Dan  Perekat  Terhadap  Kualitas  Biobriket  Dari  Kayu Karet. Universitas Sriwijaya.
Budi NW dkk., 2016. Penggunaan Tongkol Jagung Dalam Meningkatkan Nilai Kalor Pada Briket. Jurnal Integrasi Proses vol 6 Vol (1): 16-21.
Budi,  Esmar.  2011.  Pemanfaatan  briket  arang  tempurung  kelapa  sebagai  bahan  bakar pengganti.Jurnal fisika, 12(2).
Djoehana, Setyamidjaja, 1995. Bertanam Kelapa. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
Fikri  Utama,  Tahnpa  Tahun.  Mesin  Briket  Batu  Bara,  Mesin  Tempurung  Kelapa  Arang Kayu.
Diundunh28/09/2019: http://www.trijayasantika.com/msn/msnbriket.htm.
Fuat,  M.  2008.  Pemanfaatan  Limbah  Cangkang  Kopi  Untuk  Pembuatan  Briket  Biorang Menggunakan Perekat Amilium. Palembang dikutif dari Jurnal Teknik Kimia,
Hendra  dan  Winarni,  2003.  Sifat-Sifat  Fisis  dan  Kimia  Briket  Arang  Campuran  Limbah Kayu Gergaji Dan Sabetan Kayu. Buletin Penelitian Hasil Hutan. 21(3): 211-226. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Bogor.
Hikmat Basyir dkk. 2016. Tafsir Muyassar 2 Memahami Al Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah. Darul Haq. Jakarta
Husnah  Nyimas,  2016.  Pengaruh  komposisi  dan  suhu  karbonisasi  pembuatan  briket  dari campuran  serbuk  gergaji  kayu,  tongkol  jagung  dan  kulit  durian  terhadap  nilai kalor. Universitas Muhammadiyah Palembang.
Indah   Suryani  dkk.  2012.  Pembuatan  Briket  Arang  Dari  Campuran  Buah  Bintaro  Dan Tempurung Kelpa Menggunakan Perekat Amilium.
Ashar, dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2020) Vol. 7 (1): 33-43
Jamilatun  S.,  2008.  Sifat  –  Sifat  Penyalaan  dan  Pembakaran  Briket  Biomassa,  briket  batu bara dan Arang Kayu. Jurnal Rekayasa proses.,Vol.2, no. 2, 2008.
Kemas  R  dan  Joko  S,  2016.  Perbandingan  pembakaran  priolisis  dan  karbonisasi  pada biomassa  kulit  durian  terhadap  nilai  kalor.  Universitas  Muhammadiyah  Metro. Lampung
Moeskin  Rosdiana  dkk,  2017.  Pembuatan  Briket  Bioarang  Dari  Campuran  Limbah Tempurung  Kelapa  Sawit  Dan  Cangkang  Biji  Karet.    Jurusan  Teknik  Kimia. Universitas Sriwijaya .
Monica  CR  dkk,  2012.  Pembuatan  Briket  Arang  dari  Limbah  Organik  Dengan Menggunakan Variasi Komposisi dan Ukuran Bahan. Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia,UNS surakarta.
Muhammad Irfan dkk, 2019. Perbandingan Timbulan Sampah Laut Dan Daratan Di Lokasi Wisata Berbasis Konservasi.  Jurnal ArahaN, Vol. VIII No. 2 Des 2019: 172-178. P-ISSN 2301-7163, e-ISSN 2621-9638.
Nurmawati  dkk,  2018.  Tingkat  Kerentanan  Wilayah  Pesisir  Kota  Makassar  Terhadap Pencemaran  Sampah.Jurnal  Ilmiah  Wawasan  pendidikan  Vol.  4,  No.  3,  Agustus 2018.
Nyimas  Husnah  F,  2016.  Pengaruh  Komposisi  dan  Suhu  Karbonisasi  Pembuatan  Briket dari Campuran Serbuk Gergaji Kayu, Tongkol Jagung dan Kulit Burian Terhadap Nilai Kalor. Universitas Muhammadiyah Palembang.
Paisal  dan  Karyani,  M.Said.  2014.  Analisa  Kualitas  Briket  Arang  Kulit  Durian  Dengan Campuran  Kulit  Pisang  Pada  Berbagai  Komposisi  Sebagai  Bahan  Bakar Alternatife. Jurusan Teknik Mesin. Ambon: Poltek
Rhiduan  Kemas  dan  Joko  Suranto,  2016.  Perbandingan  Pembakaran  Pirolisi  Dan Karbonisasi  Pada  Biomassa  Kulit  Durian  Terhadap  Nilai  Kalor.  Jurnal  Teknik Mesin Univ. Muhammadiyah Metro. Lampung.
Rusdianto, Adi. 2011. Pemanfaatan Serbuk Tempurung Kelapa Sebagai Campuran Gipsum Plafon dengan Bahan Pengikat Lateks Akrilik. Progr Pascasarjana Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara: Medan.
Saleh,  A.  dkk.  2017.  Analisis  Kualitas  Briket  Serbuk  Gergaji  Kayu  Dengan  Penambahan Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Alternatife. Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Alauddin Makassar.
Sobir,  Ph.D  dan  Rodame  M.  Napitupulu,  S.P.,M.M.  2015  Berkebun  Durian  Unggul. Penebar Swadaya: Jakarta
Sumartono, 1981. Kelapa. CV. Bumirestu: Jakarta
Surakarta,Sudiro  dan  Sigit  Suroto.  2014. Pengaruh  Komposisi  Dan  Ukuran  Serbuk  Briket Yang Terbuat Dari Batubara Dan Jerami Padi Terhadap Karakteristik Pembakaran. Suryani  I,  dkk.  2012.  Pembuatan  Briket  Arang  Dari  Campuran  Buah  Bintaro  Dan Tempurung Kelapa Menggunakan Perekat Amilium. Dikutif Jurnal Teknik Kimia, Moeskin  R,  dkk.  2017.  Pembuatan  Briket  Bioarang  Dari  Campuran  Limbah Tempurung  Kelapa  Sawit  Dan  Cangkang  Biji  Karet.    Jurusan  Teknik  Kimia. Universitas Sriwijaya
Tim  Nasional,  2007;  Tirona  et  al,  2011;  Syamsirol  et  al,  2007).  Dikutif  dari  Jurnal Teknologi Industri Pertanian, Wahidin Nuriana Dkk. 2013. Karakteristik biobriket kulit durian sebagai bahan alternatife terbarukan.
Violet,  Hatta.  2007.  Dikutif  dari  jurnal  Aplikasi  Fisika  Volume  13  No.1.  Hasan,  E.  Dkk.
2017.  Analisis  Proximate  Dan  Nilai  Kalor  Briket  Hybrid  (Brown  Coal-Kulit Durian)  Dengan  Perekat  Liquid  Volatile  (LVM)  Yang  Di  Preparasi  Dengan Metode Pirolisis. Universitas Haluleo. Kendari.
Yeni  Ruslinda  dkk,  2017.  Karakteristik  Briket  Dari  Komposit  Samapah  Buah,  Sampah Plastic  High  Density  Polyethylene  (HDPE)  Dan  Tempurung  Kelapa  Sebagai Bahan Bakar Alternatif Rumah Tangga. Universitas Andalas Jurnal Presipitasi vol. 14 No. 1 ISSN 1907-187X.
Zaenul  Ahmad.  A,  2017.  Pengaruh  Variasi  Jumlah  Perekat  Tepung  Tapioca  Terhadap Karakteristik Briket Arang Tempurung Kelapa. Universitas Negeri Semarang.